— 735 — 



Per le miscele ad un contenuto di magnesio superiore ai 20 atomi su 

 cento, per avere una formazione completa dell'amalgama senza incorrere in 

 troppo rilevanti variazioni nei rapporti fra magnesio e mercurio, preferimmo 

 iniziare soltanto la formazione dell'amalgama in tubo aperto e riscaldare 

 poi a 390°-400° in tubo chiuso: tale riscaldamento prolungammo per 36 o 48 

 ore a seconda dei casi. Tutte le varie miscele poi, indistintamente, prima 

 di sottoporle all'analisi termica, vennero riscaldate per 48 ore circa, a 150°. 



Le ricerche che ora comunichiamo si arrestano alla miscela 1 Mg : 1 Hg , 

 perchè già questa offerse notevole difficoltà ad assumere un aspetto uniforme: 

 il magnesio in questi rapporti finisce per reagire assai lentamente, alle tem- 

 perature alle quali operammo, con l'amalgama formatasi inizialmente. Occor- 

 rerebbe agire a pressioni elevate per poter raggiungere la temperatura di 

 fusione completa di queste leghe ad elevato tenore di magnesio. Si presenta 

 dunque un caso analogo a quello osservato nelle amalgamo di calcio. 



L'analisi termica venne compiuta con gli stessi apparecchi descritti a 

 proposito delle amalgame di calcio. Durante l'analisi stessa, le amalgame 

 vennero mantenute in atmosfera di anidride carbonica secca che anche in 

 questo caso non aveva azione chimica sensibile su di esse, mentre invece le 

 preservava assai bene dall'ossidazione e dall'umidità atmosferica. 



Eseguimmo due serie di analisi termiche, l'ima con letture dirette, l'al- 

 tra con un galvanometro registratore : usammo generalmente 30 gr. di lega, 

 e a questa quantità si riferiscono le durate di arresto più oltre riportate. Le 

 temperature di inizio di congelamento vennero determinate, per il tratto 

 da a 20 atomi su cento di magnesio, impiegando 70 grammi di ogni 

 miscela ed agitando opportunamente la lega durante il raffreddamento. 



In numerosi casi controllammo, dopo l'analisi termica, la composizione 

 della lega, trattando la massa totale di essa con acido solforico diluito e 

 dosando il magnesio in un'aliquota della soluzione ottenuta: nella tabella che 

 segue riportiamo questi dati analitici che dimostrano come durante l'ana- 

 lisi termica le varie amalgame subissero variazioni pressoché trascurabili di 

 composizione. 



Notiamo, infine, che il raffreddamento nelle nostre misure venne seguito 

 fino alla temperatura del miscuglio frigorifero anidride carbonica solida-acetone. 



Rendiconti. 1915, Voi. XXIV, 1° Sem. 



93 



